teber die Porosität des Holzes. 
299 
Hi«. 1. 
Holzcylinder (mit oder ohne Rinde) eingelassen ist; die Dichtung des Kaut- 
schukschlauehes sowohl am Glasrohr wie am Holz ist durch Umwickelnng 
mit Bindedrath noch weiter gesichert. Diese ganze Vor¬ 
richtung nh hängt an der Wand mittels eines gestielten 
eisernen Ringes, in dessen Seitenöffnung der llals a so 
eingeschoben werden kann , dass der Ring oberhalb des 
Tubulus die Glocke trägt. Vor Beginn des Versuchs wird 
der graduirte enge Messcylinder f mit dem Trichter e so 
unter das Holz h gestellt, dass dessen Ränder den Trichter 
berühren, wodurch das bei e aus dem Holz austropfende, 
durch das Holz (iltrirte Wasser vor Verdunstung geschützt 
wird. — Endlich wird frisch destillirtes Wasser, welches 
sorgfältigst vor Staub gesichert war, oder auch Zinnober¬ 
emulsion, oder filtrirtes Regenwasser in das Rohr bb ein¬ 
gegossen , bis es das Niveau bei n erreicht; dieses liegt 
160 cm Uber dem oberen Querschnitt des Holzes h und 
da dieser Querschnitt nur sehr klein ist im Verhältniss 
zum Querschnitt des Niveaus n, so ändert sich das letztere 
nur wenig, wenn auch die Filtration ziemlich rasch ver¬ 
läuft, so dass erst nach mehreren Stunden eine Wieder¬ 
erhöhung des Niveaus bis n nöthig wird, um gleichen 
Druck von 160 cm Wasser zu erhalten. Das Holz wurde 
immer so eingesetzt, dass die Filtration in der acropetalen 
Richtung erfolgte. 
Alle Versuche wurden in den Wintermonaten (Oeto- 
ber bis März) gemacht; das Holz, frisch vom lebenden 
Stamm, war daher von vornherein schon sehr wasser¬ 
reich. 
Die hier aufgeführten Versuche sind aus zahlreichen, 
hier nicht erwähnten ausgewählt: 
No. I. Taxus baccata, October 1876. 
Ein cylindrisches Holzstück von 147 mm Länge und 
21 mm Durchmesser, 51,9 g schwer, an den Apparat _ 
Fig. 1 gesetzt; das Wasser ist filtrirtes Regenwasser. 
Es filtrirl in den ersten 3 Stunden pro Stunde 11,3 ccm 
in den folgenden 2 Stunden 
in den folgenden 15 Stunden im Mittel 
7 Stunden 
3 - - - 
U 
in den folgenden 
6,5 
4,3 
3,00 
2,8 
Nach dieser Zeit ist das Holz um 1,4 g durch zurückgehaltenes Wasser 
schwerer geworden. Dieser Versuch zeigt, wie zahlreiche andere, dass 
20 * 
